219 



g Au und 50-0 g Ag p. t. 



Zusammen 341 -3ö kg 



IV. Laugung mit Cyankaliura. 



Es wurde ein Teil der x\malgamationsabgänge 16 aus der Rohrmühle 

 nach dem zweiten Amalgamicren in einem Luftrührgefäße 3 Stunden lang 

 mit einer 0-lprozentigen Cyankaliumlösung behandelt, der etwas Blei- 

 azetat zugegeben war. Der Cyankaliumverbrauch betrug 1-57 kg p. t. 

 gelaugtes Gut. 



1. Versuch. 



Amalgamât ionsabgänge mit 7-8 g Au p. t. 

 Ausgelaugtes Gut mit 1-5 ,, „ ,, ,, 



Demnach sind ausgelaugt (J-3 g Au p. t. 



Das aus der Lauge ausgefällte Gold wurde ebenfalls bestimmt und 

 gefunden, daß 5-4 g Au p. t. ausgelaugt waren. 



2. Versuch. 



Die Amalgamationsabgänge wurden 48 Stunden lang mit der Cyan- 

 kaliumlauge in Berührung gelassen und zeitweilig der Inhalt des Lauge- 

 gefäßes umger ührt . 



Die Stärke der Lauge 0-1% Cyankalium mit etwas Bleiazetat Cyan- 

 kaliumverbrauch 0-76 kg p. t. Laugegut. 



Amalgamationsabgänge 7-8 g Au p. t. 



Ausgelaugtes Gut 0-5 ,, ,, ,, ,, 



Demnach sind ausgelaugt 7-3 g Au p. t. 



Gemäß der Bestimmung des Goldes in der Lauge sind 6-9 g Au p. t. 

 ausgelaugt worden 18, 19, 21, 22 und 23 ergab einen Goldgehalt von 0-4 g 

 Au p. t. im ausgelaugten Gut, also wesentlich dasselbe wie bei dem vor- 

 stehend beschriebenen Laugversuche mit den Amalgamationabgängen, 

 die nicht auf Herden gewaschen worden waren. 



Hieraus geht hervor, daß die Konzentration der Amalgamations- 

 abgänge auf Herden sich erübrigt, da sie keine Vorteile in sich schließt. 

 Das an den Schwefelkiesteilchen verbliebene Gold löst sich ebenso leicht 

 wie jenes, das den Gangteilchen noch anhaftet. 



